J. Inst. Electrostat. Jpn.

静電気学会誌，35, 4 (2011) 183-188

導電性不織布を貼付した履物による歩行人体帯電防止
木村裕和*1,1，松岡敏生*2，金井博幸*3，森島美佳*3，長谷川正博*4（2011 年 4 月 21 日受付；2011 年 6 月 27 日受理）

Prevention of Static Charge in Human Body Using Footwear Adhered with Conductive
Nonwoven Fabric
Hirokazu KIMURA,*1,1 Toshio MATSUOKA,*2 Hiroyuki KANAI,*3
Mika MORISHIMA*3 and Masahiro HASEGAWA*4(Received April 21, 2011; Accepted June 27, 2011)

We examined about the preventive method for static charge in human body generated by walking action using
footwear adhered with conductive nonwoven fabric to the back side. Static electrical propensities of human body wereassessed in accordance with the walking test defined in JIS L 1021-16. In order to confirm the anti-static effects forsize of conductive nonwoven fabrics, determinations of body voltages were carried out using conductive nonwoven
fabrics of ten size steps in the range of 2.36 cm2 to 55.00 cm2. The body voltages were showed precipitous and liner
fall tendency less than the size of 5 cm2. The body voltages were determined using eleven floor coverings and four carmats as the samples. The body voltages obtained from the samples except a wooden floor covering were remarkably
decreased (Average of reduction ratios was 76%). To investigate anti-static performance of conductive nonwoven
fabric for various types of footwear, body voltages were measured using different fourteen types of footwear. As theresults, it was confirmed that the range of reduction ratios was from 58% to 86%.
1.

はじめに

けたときに電子が移動し，電子の過不足状態によって発現

静電気障害や静電気災害のパターンは実に多様であり，そする10,11)．したがって，帯電防止の観点からは，物体同士のの規模も様々である1-3)．人体帯電を原因とするトラブルにつ接触界面において発生する電荷の移動を抑制するか，あるいいても比較的軽微なものから深刻な事故に至るまで多くのは電荷の漏えいを促進するなどの方法が有効となる12)．

報告がみられる4-6)．日常的に経験する例としては，冬場の乾歩行にともなう人体帯電現象も歩行動作や履物ならびに燥した時期にドアノブなどに触れたときに感じる不快な電床材の種類に大きな影響を受ける13-15)．歩行動作の場合，床撃ショックが挙げられる7)．これは人体に帯電した静電気の面と履物底材の裏面（以下，履物裏面という）が物体間の接瞬間放電によるものである．低湿度環境下で絨毯やセラミッ

触面となり，床面と履物裏面間で発生する電荷の移動や放電

クタイルを歩行するときに発生する人体帯電圧は，人が電撃が人体の帯電状態を決定する主な要因と考えられる．

ショックを感じる 3,000 V を超えるレベルにまで比較的容易
8,9)に到達する ．
静電気帯電は，物体の材質や状態に強く依存する表面現象であり，物体が接触や摩擦など何らかの物理的作用を受人体帯電を抑制する履物としては，静電気拡散性靴や静電気導電性靴が開発されているが，これらは静電気に留意が必
要な状況下で使用される特殊な作業靴である16)．
そこで，今回，一般に市販されている多様な履物に適用でき，低湿度環境においても効果を発揮する簡便な歩行人体帯

キーワード：人体帯電防止，導電性不織布，履物，床材＊1
大阪府立産業技術総合研究所（594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-7-1）
Technology Research Institute of Osaka Prefecture, 2-7-1
Ayumino, Izumi, Osaka 594-1157, Japan＊2三重県工業研究所（814-0819 三重県津市高茶屋5-5-45）
Mie Prefecture Industrial Research Institute, 5-5-45
Takachaya, Tsu, Mie 814-0819, Japan＊3
信州大学繊維学部（386-8567 長野県上田市常田3-15-1）
Faculty of Textile Science and Technology, Shinshu
University, 3-15-1 Tokida, Ueda, Nagano 386-8567, Japan＊4
モリト株式会社（653-0835 神戸市長田区細田町 4-1-20）
Morito Co., Ltd., hosodacho, 4-1-20 Nagata-ku, Kobe
653-0835, Japan1
hiro@tri.pref.osaka.jp

電防止方法として，履物裏面に導電性材料を貼付することを検討した．その結果，金属化合物型導電性繊維 100%の不織布（以下，導電性不織布という）において一定の効果が認められたので，それについて報告する．
2.

実験

2.1

履物裏面貼付用導電性材料と人体帯電圧測定

履物裏面に貼付する導電性の材料として，歩行感に影響を与えない薄布またはシート状の物質（以下，導電性材料という）を検討した．今回，検討した導電性材料は，導電性不織184(32)

静電気学会誌

第 35 巻

第 4 号（2011）

表 1 導電性材料の詳細と導電性材料を貼付した JIS 靴の電気抵抗と人体帯電圧
Table 1 Characteristics of conductive materials, electric resistances and body voltages obtained from JIS shoes adhered without or with
conductive materials.
Conductive
material

Conductive
nonwoven
fabricPlain weave
fabric made ofcarbon fiber
Copper leaf
Aluminum leaf

Electric resistance ofElectric resistance ofElectric
Thickness of
JIS shoes （Ω）
sole material of JIS
conductive resistance ofshoes （Ω）
conductive
materialmaterial（mm）
With
Without
With
Without（Ω）
conductive conductive conductive conductive
materialmaterialmaterialmaterial
1.20
7.2×10
5.4×109
5.2×109
2.5×109
5.0×109

Body voltage （V）

With
Without
conductive conductive
materialmaterial
8900
1500

Reduction
ratio
（%）

83.1

0.50

5.6

5.4×109

5.5×109

2.5×109

3.2×109

8900

2400

73.0

0.09
0.01

4.4×10-3
2.7×10-3

5.4×109
5.4×109

5.6×109
5.0×109

2.5×109
2.5×109

2.8×109
2.7×109

8900
8900

6600
7600

25.8
14.6

布，炭素繊維 100%の平織物（以下，炭素繊維平織物という），用いた．試験者には，日本人の平均的体格の成人男性を選定

圧延銅箔，アルミニウム箔の 4 種類である．

した．人体帯電圧は試験者が試料上を人体帯電量が平衡にな

表 1 には，検討した 4 種類の導電性材料の厚さと電気抵抗るまで 30 秒以上歩行し，チャート紙に記録された帯電圧の値を示し，これらを JIS L 1021-16（繊維製床敷物試験方法－

中から極大値の高い方から 5 点，低い方から 5 点を採取し，第 16 部：帯電性－歩行試験方法）の 6.1.3 に規定されている

その平均値で求めた．人体帯電圧測定には，人体帯電圧測定

靴（以下，JIS 靴という）の裏面に貼付する前後で測定した用プローブが附属された表面電位計（日本スタテック社製

JIS 靴の電気抵抗，JIS 靴裏面の電気抵抗ならびに歩行による

SV-77A）を用いた．

人体帯電圧の測定結果と人体帯電圧の低減率を記載した．な

JIS 靴による人体帯電圧測定後に JIS 靴の裏面前方（足の平お，表中に示した低減率（Reduction ratio）は（1）式によりの部分）にタイルカーペット施工用の両面接着テープ（東リ求めた．

社製 CF テープ）を用いて 4 種類の導電性材料を順次貼付し，（1）

人体帯電圧を測定した．なお，試験者は JIS 靴に各導電性材

ここに，VB：導電性材料貼付前の人体帯電圧（V），VA：導電料を貼付した後，JIS 靴を履き，JIS L 1021-16 の 6.1.5 に規定性材料貼付後の人体帯電圧（V）．

の設置した金属板上に約 1 分間起立静止し，確実に導電性材低減率（%）＝100（VB－VA）/VB

導電性材料の厚さはマイクロメータにより計測した．電気抵抗の測定は，JIS L 1094 の参考に規定の表面漏えい抵抗測料が JIS 靴裏面に固着していることを確認した後に測定を行った．

定法にしたがった．ただし，電気抵抗値は，デジタルマルチ

なお，本報告におけるすべての人体帯電圧，電気抵抗の測メータ（アドバンテスト社製 DIGITAL MULTIMETER R6551）

定は，温湿度環境 20℃，20%RH で実施し，導電性材料，履を用いて同 JIS に規定された平板電極間に 1 mA の直流電流

物および床材は測定前に 24 時間以上同環境下で調整した後，を印加し，電圧を計測して求めた．

実験に供した．

導電性材料の貼付前後の履物の電気抵抗は，JIS T 8103（静また，後述するように，今回実験に供した 4 種類の導電性

電気帯電防止靴）の 9.1 a) にしたがって求め，履物裏面の電材料の中では，導電性不織布の帯電防止性能が最も優れてい

気抵抗は履物裏面前方（足の平の部分）から踵裏までの電気

たので履物裏面に貼付する導電性材料として導電性不織布

抵抗を超高抵抗測定器（東亜エレクトロニクス社製 ULTRAを選定し，以下の実験を進めた．

MEGAOHMMETER MODEL SM-10）を用い，測定電圧 100 V2.2で測定した．

履物裏面に貼付する導電性不織布の面積と人体帯電圧の導電性不織布の面積が人体帯電圧に及ぼす影響

人体帯電圧の測定は，JIS L 1021-16（繊維製床敷物試験方関係を調べるために，導電性不織布を 2.36 cm2 から 55.00 cm2

法－第 16 部：帯電性－歩行試験方法）の 6 に規定されていまでの 10 段階の面積の方形に切り出し，履物の裏面前方（足るストロール法にしたがった．履物には JIS 靴を用い，床材の平の部分）に貼付し，2.1 に記述した方法と同様にして人には同 JIS の 6.1.6 に規定されている帯電防止未加工品および体帯電圧を測定した．この実験には 2.1 の成人男性を試験者

帯電防止加工品の 2 種類の標準カーペットのうち，帯電防止とし，履物には JIS 靴を用い，床材には帯電防止未加工標準

未加工品（以下，帯電防止未加工標準カーペットという）をカーペットを用いた．

導電性不織布を貼付した履物による歩行人体帯電防止（木村裕和ら）

185(33)

人体帯電圧に及ぼす履物裏面貼付箇所の影響

ッパ A，スリッパ B），ハイヒール，ピンヒール，2 種類のパ履物裏面の貼付箇所の相違が人体帯電に及ぼす影響を調ンプス（パンプス A，パンプス B）およびサンダル，合計 142.3

べた．この実験には，2 cm×3 cm の長方形の導電性不織布を種類の履物を用いた．

用い，履物にはパンプスを用いた．試験者には，日本人の平人体帯電圧の測定は，2.1 に記述した方法と同様にして行均的体格の成人女性を選定し，人体帯電圧を測定した．図 1った．ただし，JIS 靴，革靴，3 種類の合成皮革紳士靴，運動に示すようにパンプスの裏面前方（足の平の部分）
（a）
，踵

靴，
作業靴および 2 種類の家庭用スリッパを用いた実験には，（b），土踏まず（c）およびヒール内側（d）の各箇所に導電

2.1 の成人男性を試験者とした．ハイヒール，ピンヒール，2性不織布を順次貼付した後，パンプスを履き，2.1 に記述し種類のパンプスおよびサンダルを用いた実験には，2.3 の成た方法と同様に JIS L 1021-16 の 6.1.5 に規定の設置した金属

人女性を試験者とした．なお， JIS 靴，革靴，3 種類の合成

板上で約 1 分間静止起立し，導電性不織布がパンプスの裏面

皮革紳士靴，運動靴，作業靴および 2 種類の家庭用スリッパに完全に固着していることを確認した後に人体帯電圧を測には 5 cm×5 cm の正方形，ハイヒール，ピンヒール，2 種類定した．なお，床材には帯電防止未加工標準カーペットを用のパンプスおよびサンダルには 3 cm×3 cm の正方形の導電いた．

性不織布を履物裏面前方（足の平の部分）に貼付し，床材に2.4

各種床材に対する導電性不織布の帯電防止効果

様々な床材に対する導電性不織布の人体帯電防止効果を確認するために，JIS L 1021-16 の 6.1.6 に規定されている 2は，帯電防止未加工標準カーペットを用いた．
なお，導電性不織布貼付前後の各履物の電気抵抗および履物裏面の電気抵抗を 2.1 と同様にして計測した．

種類の標準カーペット，市販の床材 9 種類ならびに自動車用
マット 4 種類の合計 15 種類の試料を用いて，人体帯電圧を

3.

結果と考察

測定した．この実験には，履物に JIS 靴を選定し，JIS 靴の3.1

履物裏面に貼付する導電性材料の選定

裏面前方（足の平の部分）に 5 cm×5 cm の正方形の導電性

表1に示した4種類の導電性材料の人体帯電圧の低減率か

不織布貼付する前後で人体帯電圧を測定した．なお，人体帯

ら導電性不織布の歩行人体帯電防止性能が最も高く，次いで

電圧は 2.1 の成人男性を試験者として，2.1 に記述した方法と炭素繊維平織物が良好である．圧延銅箔の低減率が26%，ア同様にして求めた．

ルミニウム箔が15%であり，電気抵抗値の観点からは効果が2.5

各種履物に対する帯電防止効果あると思われた金属系箔の低減率が小さい．これは導電性材

様々な履物に対する導電性不織布の帯電防止効果を確認

料の表面形態によるものと考えられる．帯電防止効果の認めするために，JIS 靴，市販の甲底とも革製の紳士靴（以下，られた2種類の繊維系導電性材料の表面には多数の毛羽が存革靴という），3 種類の合成皮革紳士靴（紳士靴 A，紳士靴 B，

在しているが，金属系箔の表面は非常に滑らかな平面状であ

紳士靴 C），運動靴，作業靴，2 種類の家庭用スリッパ（スリった．特に，毛羽状に繊維の露出が多い導電性不織布を貼付したときの人体帯電圧は1,500 V であり，人が静電気放電シ
ョックを感じる電圧の半分程度に抑制されている．帯電防止効果は高いといえる．導電性不織布の表面に存在する多数の繊細な毛羽によって歩行時に履物裏面が床面と離れる際に放電が生じ，結果的に人体の帯電圧が抑制されたことによるものと考えられる17,18)．導電性材料の表面形態が帯電防止性能の発現にとって重要であると考えられる．なお，表1に示したように導電性材料を貼付する前後で測定した JIS 靴の電
気抵抗および履物裏面の電気抵抗に大きな変化はなく，導電性材料を履物の裏面に貼付しても履物や履物底材そのものの電気抵抗には大きな影響を与えないことがわかった．

図 1 履物裏面に対する導電性不織布の貼付箇所

以上の結果から，今回検討した4種類の導電性材料に限れa, 裏面前方（足の平の部分）; b, 踵の部分; c, 土踏まずの部

ば，歩行にともなう人体帯電防止を目的として履物裏面に貼分; d, ヒール内側．

付する材料としては，導電性不織布が適していることがわか

Fig. 1 Position of back side of shoes adhered with conductive

ったので，履物の裏面に貼付する導電性材料として導電性不nonwoven fabric.
a, toe; b, heel; c, arch of a foot; d, side of heel.

織布を選定し，さらに検討を進めた．

186(34)

静電気学会誌

3.2

第 35 巻

第 4 号（2011）
3.4

導電性不織布の面積と人体帯電圧の関係

各種床材に対する人体帯電防止効果

図2に10段階の面積に調製した導電性不織布を JIS 靴の裏

図 2 に示した結果から安定した帯電防止効果が認められた面に貼付し，人体帯電圧を測定した結果を示した．横軸が導5 cm×5 cm の正方形の導電性不織布を JIS 靴の裏面前方（足

電性不織布の面積，縦軸が人体帯電圧である．導電性不織布の平の部分）に貼付し，11 種類の床材と 4 種類の自動車用マ

貼付前の人体帯電圧は8,900 V であった．3本の直線で傾向をットを用いて人体帯電圧を測定した結果を表 3 に示した．木2

強調したが，人体帯電圧は導電性不織布の面積が 5 cm 程度

質系床材を除くすべての床材で人体帯電圧の低減率は 70%までに急激かつ直線的に低下し，人が静電気放電ショックを以上である．木質系床材の低減率が小さい理由は必ずしも明感じる3,000 V 以下の水準にまで低下している．しかし，10

確ではないが，木材と導電性不織布との静電気的相互関係，

2

2

cm 前後から帯電防止効果は鈍り始め，20 cm 以上の面積の導あるいは木質系床材の平滑な表面形状や表面仕上げ剤の影

電性不織布を貼付しても大きな変化は認められない．これは，

響などが考えられる．今後，さらに多くの木質系床材を試料

導電性繊維による帯電防止挙動の一般的な傾向とよく一致とした検討を進め，原因を確認したい．図 3 に導電性繊維不19,20）

している
3.3

織布貼付前後において 15 種類の試料から得られたデータを．

履物裏面の貼付箇所と人体帯電圧の関係

止効果に及ぼす影響を調べた結果を示した．
図 1 に示した a，b，c，d の箇所に同一面積（2 cm×3 cm）の導電性繊維不織布を順次貼付し，人体帯電圧を測定した．導電性不織布貼付
前の人体帯電圧は7,800 V である．
a に貼付したときには2,400
V であり，人体帯電圧の低減率は 69%であった．貼付箇所 bでの低減率は 67%である．c に貼付したときの低減率は 26%，d では 30%である．貼付箇所によって帯電防止効果には相違が認められ，床面と直接接触する部分に貼付する方が帯電防止効果の高いことが確認された．
表2 貼付箇所による帯電防止効果の相違
Table 2 Anti-static effect variation with the position adheredwith conductive nonwoven fabrics.
Position of backBody voltage（V）
Reductionside of shoes
ratio
Without
With conductive（%）
adhered with
conductive nonwoven fabricconductive
nonwoven fabric
nonwoven
a
7800
2400
69.2
b
7800
2600
66.7
c
7800
5800
25.6
d
7800
5500
29.5
10000
10000

Body voltage （V）

8000
8000
6000
6000
4000
4000

Limiting voltage of electric discharge shock

2000
2000

表3 各種床材における人体帯電圧測定結果
Table 3 Body voltage determined from several floor
materials.
Floor material
Body voltage（V） Reduction
samplesratio
Shoes without Shoes with
conductive conductive （%）
nonwoven nonwoven
fabricfabricStatic unprotected carpet
8900
1500
83.1
Static protected carpet
840
150
82.1
Wool carpet
7200
1500
79.2
Wool 80%, nylon 20% carpet
5800
1200
79.3
Carpet tile A
1700
330
80.6
Carpet tile B
570
90
84.2
Resilient floor covering A
360
75
79.2
Resilient floor covering B
550
130
76.4
Ceramic tile A
4300
770
82.1
Ceramic tile B
3000
570
81.0
Wooden floor material
420
210
50.0
Car mat A
6100
1350
77.9
Car mat B
1300
270
79.2
Car mat C
300
90
70.0
Car mat D
110
30
72.7
Body Voltage obtained by JIS shoes adhere
with conductive nonwoven fabric （V）

表 2 には，パンプスを用いて履物裏面の貼付箇所が帯電防

1800

1600

1600
1600
1400

1200
1200
1200
1200
1000
800
800
800
800
600

400
400
400

y=0.19x+30
R2=0.974

400

200
0

0000

2000
4000
6000
8000
2000
4000
6000
8000
2000
4000
6000
8000
2000
4000
6000
8000
Body Voltage obtained by JIS shoes （V）

10000
10000
10000
10000

0
00

10
10

20
20

30
30

40
40

50
50

60
60

Size of conductive nonwoven fabric （cm2）

図2 導電性不織布の大きさと帯電防止性能の関係
Fig. 2 Relationship between size of conductive nonwoven
fabrics and body voltages.

図 3 各種床材における JIS 靴と導電性不織布を貼付した JIS 靴から得られた人体帯電圧の関係
Fig. 3 Relationship between the body voltages obtained from JIS
shoes and JIS shoes adhered with conductive nonwoven
fabrics for several floor materials.

187(35)

導電性不織布を貼付した履物による歩行人体帯電防止（木村裕和ら）

表 4 各種履物における導電性不織布貼付前後における履物の電気抵抗と人体帯電圧測定結果
Table 4 Results of determination on the electric resistances of several footwear and the body voltages obtained from footwear adhered
without or with conductive nonwoven fabrics.
Footwearsamples

Sole material
Uppermaterial of of footwear
footwearJIS shoes

Leather

Leather shoes
Men’s shoes A

Leather
Leather

Men’s shoes B

Leather

Men’s shoes C

LeatherSport shoes

Synthetic
leather
FabricWork shoes
High heel
Pin heel

Synthetic
leather
LeatherPumps A

LeatherPumps B

Synthetic
leather
FabricFabric
PVC

Scuffs A
Scuffs B
SandalVulcanizedrubber
Leather
FoamingrubberFoamingrubberFoamingrubberFoamingpolyurethane
VulcanizedrubberVulcanizedrubberVulcanizedrubberVulcanizedrubberVulcanizedrubberPolyurethane
EVA
PVC

Electric resistance ofElectric resistance offootwear （Ω）
sole material （Ω）
With
Without
With
Without
conductive conductive conductive conductive
nonwoven nonwoven nonwoven nonwoven
fabricfabricfabricfabricBody voltage （V）
With
Without
conductive conductive
nonwoven nonwoven
fabricfabricReduction
ratio
（%）

5.4×109

5.2×109

2.5×109

5.0×109

8900

1500

83.1

1.4×1010

1.1×1010

1.6×1012

2.0×1012

9000

2400

73.3

9.0×1011

9.5×1011

2.5×1012

2.4×1012

7200

2100

70.8

3.5×109

4.2×109

1.8×109

2.6×109

4500

1100

75.6

4.0×1013

5.5×1013

2.5×1013

2.0×1013

9000

2300

74.4

4.4×1013

5.8×1013

9.0×1012

1.0×1013

9000

1400

84.4

3.0×109

3.8×109

2.2×1012

1.2×1011

8500

1200

85.9

7.0×1012

7.7×1012

8.8×1011

6.8×1011

7000

2400

65.7

1.4×109

2.6×109

1.2×109

1.0×109

3800

1600

57.9

6.8×1012

6.4×1012

2.5×1012

3.5×1012

7800

2200

71.8

5.2×1011

5.0×1011

6.8×1010

6.0×1010

5700

1300

77.2

13

13

13

13

9300
6400
7800

2600
1500
1300

72.0
76.6
83.3

4.7×108.0×1011
5.5×1012

5.3×108.0×1011
6.4×1012

1.0×10
4.5×1011
8.5×1011

1.5×10
6.8×1011
9.0×1011

プロットし，回帰直線と回帰式および決定係数を記入したグ

電気抵抗値にも，導電性不織布貼付による影響は認められなラフを示した．導電性繊維不織布貼付前と導電性繊維不織布

い．人体帯電圧の測定結果をみると，すべての履物において貼付後のデータ間の決定係数は 0.974 であり，極めて高い相導電性不織布貼付前の人体帯電圧は 3,000 V を超えているが，関関係が認められる．また，回帰式の傾きから，導電性不織

導電性不織布貼付後には 3,000 V 未満の数値を示している．

布を履物裏面に貼付することにより，多くの床材に対して人今回用いた 14 種類の履物については，導電性不織布を貼付

体帯電圧を 80%程度は低減できるといえる．

した履物の着用者が静電気放電ショックを感じることはな

3.5

各種履物に対する人体帯電防止効果

いといえる．また，個々の履物に対する人体帯電圧の低減率

次に，床材を帯電防止未加工標準カーペットに限定し，14は 58-86%程度である．履物の種類によって幾分バラツキは種類の履物を用いて，導電性不織布の人体帯電圧防止効果をあるものの一定の帯電防止効果が発現している．なお，14 種確認した．表 4 には，用いた履物の種類，履物の甲材，履物類の履物における導電性不織布貼付前の人体帯電圧の平均

裏面の材質を示し，2.1 の方法と同様に，導電性不織布を各

値は 7,400 V であり，貼付後の平均値は 1,800 V であった．低

履物の裏面に貼付する前後において測定した履物の電気抵

減率の平均値からは，76%の人体帯電圧抑制効果が得られた．

抗，履物裏面の電気抵抗ならびに歩行による人体帯電圧測定
結果と人体帯電圧の低減率を記載した．ここでも導電性不織4.

布の貼付前後で測定した各履物の電気抵抗値には大きな変歩行による人体帯電を防止する目的から導電性材料を履化はなく，導電性不織布を履物裏面に貼付しても履物全体の物裏面に貼付することによる静電気帯電防止方法について

電気抵抗には影響を与えていない．また，履物裏面前方（足検討した．

の平の部分）から踵裏までの電気抵抗を測定した履物裏面のまとめ

導電性材料として，導電性不織布，炭素繊維平織物，圧延188(36)

静電気学会誌

第 35 巻

第 4 号（2011）

銅箔，アルミニウム箔の 4 種類について実験的検討を行った

4)

田村裕之：静電気学会誌，32 (2008) 13

結果，導電性不織布の帯電防止性能が最も高いことがわかっ5)

増井典明：静電気学会誌，31 (2007) 236

た．そこで，履物の裏面に貼付する材料として導電性不織布

6)

吉原 宏，吉田孝博，増井典明：静電気学会誌，34 (2010)
37を選定し，さらに検討を進めた．
7)

大澤 敦：静電気学会誌，32 (2008) 183

8)

本田昌實：静電気学会誌，31 (2007) 232

でに急激かつ直線的に低下するが，20 cm 以上の面積の導電

9)堤井信力：静電気の ABC，p.145，講談社 (1998)

性不織布を貼付しても大きな効果は得られないことがわか10)

児玉 勉：新版静電気ハンドブック，静電気学会，p.131，

導電性不織布の面積が帯電防止性能に及ぼす影響を調べ2たところ，人体帯電圧は導電性不織布の面積が 5 cm 程度ま2

オーム社 (1998)

った．また，導電性不織布の履物裏面への貼付箇所によって，帯電防止効果には相違があり，床面と直接接触する箇所に貼

11)

高柳 真：科学でひもとくたのしい静電気，p.88，日刊
工業新聞社 (2011)

付する方が帯電防止効果は高いことが確認された．
JIS 靴を用いて 15 種類の床材などを試料とし，人体帯電圧12)

山隈瑞樹：静電気学会誌，28 (2004) 183を測定した結果，導電性不織布の貼付前後から得られたデー

13)

内藤武七郎：繊維機械学会誌，41 (1988) 336

タ間には極めて高い相関性が認められた．回帰式から床材な14)

木村裕和，稲次俊敬，小河 宏：繊維機械学会誌，55(2002) 102

どの種類にかかわらず，人体帯電圧を 80%程度は抑制できる15)

永田秀由記：ゆか monthly，34 (1991) 52

14 種類の履物の裏面に導電性不織布を貼付し，JIS に規定

16)

JIS T 8103：静電気帯電防止靴，p.1，日本規格協会(2010)

されている標準カーペットを用いて人体帯電圧を測定した

17)

大澤 敦，和泉健吉：新版静電気ハンドブック，静電ものと考えられた．

気学会，p.175，p.386，オーム社 (1998)

結果，各履物に対して 58-86%の低減率が得られた．
18)

シーエムシー出版 (2003)

参考文献
1)

山隈瑞樹：静電気学会誌，28 (2004) 147

2)

吉田孝博，久保田啓吾，澤井丈徳，増井典明：静電気学誌，31 (2007) 113

3)

新藤孝敏：静電気学会誌，31 (2007) 220

平本 健：帯電防止材料の応用と評価，村田雄司，p.107，

19)

木村裕和：正しい電気特性の測定と評価，p.307，技術情報協会 (2005)20)

松井雅男，堤 英伸：繊維学会誌，50 (1994) 27